Влияние легирующих добавок на свойства радиопоглощающих Mg-Zn-ферритов, полученных методом радиационно-термического спекания

Влияние легирующих добавок на свойства радиопоглощающих MgZn-ферритов, полученных методом радиационно-термического спекания В.Г. Костишин1, Р.М. Вергазов2, В.Г. Андреев2, А.Т. Морченко1, А.С. Комлев, А.Н. Николаев2

1 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", 119049, Москва, Ленинский проспект, 4

Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий, 442540, г. Кузнецк, Пензенской области, ул. Маяковского, 57а

Введение

К перспективным радиопоглощающим материалам наряду с №^п-ферритами относятся Mg-Zn-ферриты [1-3], поскольку они также весьма интенсивно поглощают электромагнитные волны в интервале частот от 50 МГц до 1000 МГц. Основным преимуществом Mg-Zn-ферритов является использование в качестве сырья недорогого оксида магния. Коэффициент отражения электромагнитного излучения, определяемый как отношение мощности отраженного излучения к падающей мощности в значительной степени зависит от процессов поглощения электромагнитного излучения в результате резонансных явлений в феррите [4]. Наряду с известными ферромагнитным резонансом и резонансом доменных стенок, на радиопоглощающие свойства ферритов важную роль играют диэлектрические потери [5]. Частотная зависимость диэлектрических потерь определяется частотной зависимостью комплексной диэлектрической проницаемости ферритов.

Известно, что кажущаяся диэлектрическая проницаемость ферритов во многом определяется соотношением электропроводности зерен и границ зерен [6]. Микроструктура, состоящая из зерен с определенной

электропроводностью, изолированных диэлектрическими границами зерен, характеризуется высокими значениями электроемкости и обеспечивает повышенные значения диэлектрической проницаемости [7,8]. Поэтому, для увеличения диэлектрических потерь в ферритах представляется целесообразным легирование добавками, формирующими высокоомные диэлектрические слои по границам зерен [9-11]. Охлаждение после спекания в среде с пониженным парциальным давлением кислорода, позволяющее повысить электропроводность зерен при сохранении диэлектрических свойств границ зерен, также должно увеличить диэлектрические потери.

Методика эксперимента

Исследования проводились на Mg-Zn-ферритах, порошки которого синтезированы по оксидной технологии. Смесь исходных оксидов после 3 часового измельчения в вибрационной мельнице М-10 прокаливали при 9600С. В синтезированную шихту вводили оксид висмута в качестве легкоплавкой добавки и 3 часа измельчали в вибрационной мельнице М-10. В измельченную шихту вводили связку в виде 10 % раствора поливинилового спирта с последующим гранулированием смеси протиркой через сетку 0,315 мм. В измельченную шихту вводили связку в виде 10 %-го раствора поливинилового спирта с последующим гранулированием смеси протиркой через сетки 0,500 и 0,315 мм. Для повышения плотности сырых заготовок в состав связки вводили цитрат триэтаноламмония в качестве поверхносто активной добавки. Из гранулированного порошка прессовали кольцевые заготовки К16х7х6 под давлением 200 МПа. После сушки до влажности менее 0,5 % масс. сырые заготовки подвергались радиационно-термической обработке при 12000С путем воздействие быстрыми электронами энергии 4-6 МэВ, значение тока в импульсе 400-500 шЛ, частота следования импульсов 50-250 Гц. В процессе нагрева осуществлялась изотермическая выдержка в течение 10-20 мин при температуре 820оС. Минимальное время РТ-спекания определялось исходя из обеспечения плотности феррита не менее 95 % от

теоретической плотности.

Плотность заготовок определяли по их массе и объему. Определение относительного тангенса угла магнитных потерь кольцевых сердечников проводили путем измерения индуктивности и эффективного сопротивления переменному току катушки с сердечником, а также сопротивления постоянному току обмотки. Измерения проводили на частоте 100 МГц и напряженности магнитного поля Ни=0,8 А/м и Ни=8 А/м на приборе ЭМ18-5. Измерение начальной магнитной проницаемости цн кольцевых сердечников при частоте 100 МГц проводили на измерителе индуктивности Е7-9.

Измерения диэлектрической проницаемостей, коэффициента ослабления отраженного сигнала в диапазоне частот 0,3 ^ 4900 МГц проводились на модифицированном лабораторном стенде, на базе измерителя комплексных коэффициентов передачи "0бзор-103", сопряженного с компьютерной системой регистрации и обработки сигнала. Образцы помещались в коаксиальную измерительную ячейку сечением 16,00х6,95 мм, согласованную с коаксиальным измерительным трактом и включенную в режим измерения ослаблений (пропускания). Погрешность измерений составляла 7% с вероятностью 0,997.

Всего было изготовлено 8 партий образцов (по 10 образцов в каждой партии), отличающихся составами, легирующими добавками и газовыми режимами охлаждения после радиационно-термического спекания. Базовый состав партий №№ 1 - 4, - % масс.: Fe2Oз - 69, MgО - 7, MnО - 5, ZnО -19. Базовый состав партий №№ 5 - 8, - % масс.: Fe2Oз - 69, MgО - 11, MnО - 5, ZnО -15. Партии № 3, 4, 7, 8 легированы 0,03 % масс. оксидом висмута. Партии № 1, 3, 5, 7 спекалась при 11500С и охлаждалась в воздушной среде путем естественного охлаждения ячейки для РТС. Партии № 2, 4, 6, 8 спекали на воздухе при 11500С и охлаждали в интервале температур от 900 до 6000С в среде с пониженным парциальным давлением кислорода (2500 Па) путем продувки азота через ячейку для РТС.

Результаты экспериментов и их обсуждение

Из данных, приведенных на рис. 1 и 2, видно, что спекание и последующее охлаждение в среде с пониженным парциальным давлением кислорода приводит к смещению пика поглощения электромагнитного излучения в область низких частот. Это можно объяснить увеличением диэлектрической проницаемости в партиях, спеченных в среде с

пониженным содержанием кислорода, обусловленное увеличением

2+

содержания ионов Бе в феррите. Аналогичный результат достигается при введении в шихту оксида висмута, что можно объяснить формированием тонких зернограничных прослоек с высокой диэлектрической проницаемостью, насыщенных оксидом висмута (рис. 3, 4). В результате уменьшается длина электромагнитной волны в ферритовом материале, что смещает частоту интерференционного минимума отраженных волн в область низких частот. Полученные данные подтверждают возможность применения М^-7п-ферритов в качестве радиопоглощающих материалов в интервале частот от 100 МГц до 2000 МГц.

Котр I ДБ

Частота, МГц

Рис. 1. - Частотная зависимость коэффициента отражения мощности от поверхности феррита партий № 1 - 4

Котр і ДБ

Частота, МГц

Рис. 2. - Частотная зависимость коэффициента отражения мощности от поверхности феррита партий № 5 - 8

А ..

А * - -

/ / I

IL

V

ЕНТ = 10.00 kV Signal А = CZ BSD Date 24 Mar 2009

Maq = 3 29 К X

WD= 9.0 mm Photo No. = 1701 M Time :18:13:25

Рис. 3. - Микрофотография феррита легированного оксидом висмута

Рис. 4. - Микрофотография феррита легированного оксидом висмута

Заключение

Исследования подтвердили эффективность радиационно-термического синтеза Mg-Zn-ферритов в качестве радиопоглощающих материалов в интервале частот от 100 МГц до 2000 МГц. Частотный интервал радиопоглощения можно корректировать путем изменения базового химического состава, введением легируюшей добавки и изменения газового режима атмосферы при охлаждении ячейки после радиационно-термического спекания ферритов. Охлаждение в среде с пониженным содержанием кислорода формирует микроструктуру, состоящую из зерен с определенной электропроводностью, изолированных диэлектрическими границами зерен, насыщенных оксидом висмута, обеспечивает высокие значения электроемкости, повышенные значения диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в области более низких частот.

Работа выполнена в рамках государственного контракта № 14.513.11.0054 от

20 марта 2013 г. «Разработка научно-технических основ высокоэффективной радиационно-термической технологии получения магнитомягкой ферритовой керамики для радиоэлектроники, приборостроения и радиопоглощающих покрытий»

Литература:

1. Курочка П.Н., Гаврилов А.В. Соотношение размера частиц в

полидисперсных структурах как первый шаг к оптимизации составов композиционных вяжущих [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2013, № 2. - Режим доступа:

http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1596 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

2. Горелик С.С., Бабич Э.А., Летюк Л.М. Формирование микроструктуры и свойств ферритов в процессе рекристаллизации [Текст]: Монография / С.С. Горелик, Э.А. Бабич, Л.М. Летюк. - М: Металлургия, 1984. - 111 с.

3. Анциферов В.Н., Летюк Л.М., Костишин В.Г., Андреев В.Г., Гончар А.В., Дубров А.Н., Сатин А.И. Проблемы порошкового материаловедения. Часть V. Технология производства порошковых ферритовых материалов [Текст]: Монография / В.Н. Анциферов, Л.М. Летюк, В.Г. Костишин и др. -Екатеринбург: УрО РАН, 2005. - 250 с.

4. Смит Я., Вейн Х. Ферриты. Физические свойства и практическое применение [Текст]: Монография / Я. Смит, Х. Вейн. - М.: Издательство иностранной литературы, 1962. - 504 с.

5. Покусин Д.Н., Чухлебов Э.А., Залесский М.Ю. Комплексная магнитная проницаемость ферритов в области естественного ферромагнитного резонанса [Текст] // Радиотехника и электроника, 1991, - т. 36. - №11. С.2085-2091.

6. Шольц Н.Н., Пискарев К.А. Ферриты для радиочастот [Текст]: Монография / Н.Н. Шольц, К.А. Пискарев. - Л.: Энергия, 1966. - 324 с.

7. Костишин В.Г., Вергазов Р.М., Андреев В.Г., Бибиков С.Б., Подгорная С.В., Морченко А.Т. Влияние микроструктуры на свойства радиопоглощающих никель-цинковых ферритов [Текст] // Известия вузов. Материалы электронной техники, 2010. - № 4. - С.18-22.

8. Костишин В.Г., Читанов Д.Н., Булатов М.В., Сыворотка И.И., Сыворотка И.М. Термоактивационная токовая спектроскопия электрически активных центров в эпитаксиальных монокристаллических пленках ферритов-гранатов (TmBi)3(FeGa)5O12:Ca2+ [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, № 4 (часть 2). - Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1403 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

9. Anna Gruskova, Jozef Slama, Rastislav Dosoudil, Marianna Usakova, Vladimir Jancarik, Elemir Usak. Microwave properties of some substituted LiZn ferrites [Текст] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2008. - V.32. -P.860-864.

10. Berbenni V., Marini A., Matteazzi P., Ricceri R., Welham NJ. Solid-state formation of lithium ferrites from mechanically activated Li2CO3 - Fe2O3 mixtures [Текст] // Journal of the European Ceramic Society, 2003. - V.23. -P.527-530.

11. Surzhikov А.Р., Pritulov A.M., Lysenko E.N., Sokolovskiy A.N., Vlasov V.A., Vasendina E.A. Calorimetric investigation of radiation-thermal synthesized lithium pentaferrite [Текст] // J Therm Anal Calorim, 2010. - V. - P.11-13.